—— u 
mörser zu Pulver stossen. Das spezifische Gewicht ver- 
schiedener Proben schwankte zwischen 7,138 und 7,206. 
Vom Magnet wird es, selbst in Pulverform, nicht ange- 
zogen. Beim Erhitzen an der Luft läuft es mit ähnlichen 
Farben an, wie der Stahl, bei fortgesetzter Wirkung be- 
deckt es sich mit einem braunen, pulverförmigen Oxyd. 
Vom Wasser wird das Mangan bei gewöhnlicher 
Temperatur nur sehr langsam angegriffen. Doch verliert 
es bei längerer Berührung mit demselben seinen Glanz 
und bedeckt sich nach mehreren Tagen mit einem Hauche 
von Oxyd. Kochendes Wasser zeigt diese Einwirkung 
schneller. Nach einer halben Stunde ist das Metall bräun- 
lich angelaufen und das Wasser von etwas aufgeschlämm- 
tem Oxyd schmutzig getrübt. Eine Entwicklung von 
Wasserstoffgas kann dabei kaum bemerkt werden. 
Von den Säuren wird das Mangan rasch angegriffen. 
Concentrirte Schwefelsäure zeigt bei gewöhnlicher Tem- 
peratur wenig Einwirkung. Das sich in geringer Menge 
entwickelnde Gas ist Wasserstoffgas. Es scheint also 
nur das Wasser zersetzt zu werden. Beim Erwärmen 
entwickelt sich schweflichtsaures Gas und das Metall 
löst sich leicht auf. Verdünnte Schwefelsäure, Salzsäure, 
Salpetersäure, Essigsäure lösen es schnell auf. 
Es ist mir nicht unwahrscheinlich, dass einige Eigen- 
schaften des Mangans zu einer technischen Benutzung 
dieses Metalles Veranlassung geben könnten. Seiner be- 
deutenden Härte wegen kann es sehr gut statt des Dia- 
manten zum Schneiden von Glas, ja selbst von Stahl 
dienen. Seine Polirfähigkeit dürfte wohl vielleicht eine 
Anwendung bei optischen Instrumenten, wie z. B. Tele- 
skopspiegeln, finden. Da es nicht geschmiedet, noch ge- 
walzt werden kann, so müsste es gegossen und hierauf 
geschliffen werden. Endlich dürfte es vielleicht in einigen 
